einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc. 
47 
Dadurch  scheint  die  Umwandlung  in  eine  dritte 
Modifikation  oberhalb  von  350°  sichergestellt.  Der 
Vorgang  ist  enantiotrop. 
Bei  Eisenglanz  ist  ebenfalls  eine  Umwandlung  zu  be- 
obachten. Nach  Erhitzung  auf  800°  war  der  Stab  an  der 
Oberfläche  etwas  verändert.  Sein  Widerstand  parallel  der 
Achse  war  nach  der  Abkühlung  gleich  dem  wahren  mittleren 
Wert  für  den  Widerstand  parallel  und  senkrecht  zur  Achse 
geworden,  den  der  Stab  vorher  bei  Zimmertemperatur  gezeigt 
hatte.  Demnach  ist  Umlagerung  in  eine  andere  vielleicht 
reguläre  Anordnung  bei  der  höheren  Temperatur  wahrschein- 
lich; nach  der  Abkühlung  besaß  der  Stab  eine  Struktur  wie 
sie  die  in  rhombischen  Schwefel  umgewandelte  monoklinen 
Schwefelnadeln  zeigen.  Aus  anderen  Gründen  haben  schon 
Moissan,  Malaguti,  d'Ans  das  Vorhandensein  einer  zweiten 
Modifikation  ob  620°  angenommen.  Der  Vorgang  scheint 
nach  obigem  enantriotop  zu  sein. 
Eine  Anwendung  auf  mineralogische  und  petrographische 
Fragen  liegt  nahe.  Da  die  Umwandlungen  einer  festen  Sub- 
stanz nur  von  Druck  und  Temperatur  abhängt,  der  Einfluß 
des  Druckes  in  Atmosphären  aber  etwa  den  hundertsten  häufig 
noch  viel  kleineren  Teil  (namentlich  bei  den  hier  beobachteten 
sehr  geringen  Volumenänderungen)  des  Temperatureinflusses 
in  Celsius  betragen  muß,  so  wäre  die  maximale  Entstehungs- 
temperatur der  betreffenden  Mineralien  gegeben.  In  der  Tat 
treffen  wir  auch  weder  Markasit  noch  Pyrit  noch  Eisenglanz 
als  primäre  Bestandteile  von  Eruptivgesteinen,  und  dies  stimmt 
zu  den  unter  800°  gelegenen  Umwandlungstemperaturen.  Mar- 
kasit ist  sicher  unter  250°  entstanden.  Doch  für  die 
beiden  erstgenannten  Mineralien  ist  der  Schluß  nicht  zwingend; 
denn  Umwandlungen  mit  derartig  kleinen  Volumänderungen 
könnten  namentlich,  wenn  die  Temperatur  nur  langsam 
steigt,  unter  Beibehaltung  der. äußeren  Form  eintreten.  Für 
Eisenglanz  ist  dies  allerdings  wenig  wahrscheinlich,  da  die 
Symmetrie  seines  optischen  und  elektrischen  Verhaltens  durch- 
aus dem  kristallographischen  entspricht.  Die  zweite  Modifikation 
